— 170 — 



valore — a temperatura costante — che resta lo stesso fino a che si tro- 

 vano presenti liquido e solido. Se perciò, mantenendo costante la velocità 

 della corrente gasosa, si continua ad asportare mercurio, e si misurano le 

 perdite di peso in successivi intervalli eguali di tempo, queste debbono essere 

 eguali, nei limiti degli errori di esperienza. 



Continuando con la corrente gasosa a portar via mercurio, sempre a 

 temperatura costante, si arriva ad un momento in cui, scomparsa la parte 

 liquida, è la solida che viene a perdere mercurio. E allora, se il solido può 

 perdere mercurio senza variar di natura, a ciascuna delle successive compo- 

 sizioni che verrà assumendo -corrisponderà una data tensione di vapore; se 

 invece, perdendo mercurio, si trasforma in un miscuglio di due solidi di com- 

 posizione diversa, esso costituirà un nuovo sistema con tensione di vapore 

 diversa e costante, a temperatura costante. In questo caso alla variazione 

 di natura, e quindi di tensione di vapore, del sistema deve corrispondere nella 

 esperienza di evaporazione una variazione brusca nelle quantità di mercurio 

 trascinate in successivi intervalli eguali di tempo. Le composizioni delle 

 amalgamo in corrispondenza delle variazioni brusche sono quelle dei solidi 

 esistenti come individui cristallini puri alla temperatura di esperienza. 



4. — Col 1° metodo sono state operate distillazioni di mercurio su oro 

 alle temperature di 80°, 150°, 200°, 250°. L'amalgama che si forma ha un 

 contenuto di oro che a 80° oscilla di poco intorno al 40 °/o» mentre a tutte 

 le altre temperature studiate essa contiene circa il 74 °/ di Au. 



Con il 2° metodo sono state eseguite evaporazioni di mercurio alle tem- 

 perature di 90-95°, e di 150°, 200°, 225°, 280°, 325°. I risultati concor- 

 dano pienamente con quelli del 1° metodo: a 90°-95° la variazione brusca 

 si ha ad una concentrazione di oro di circa il 40 °/o, e a tutte le altre 

 temperature invece a composizioni che oscillano di poco intorno al 74 °/o- 



La orizzontale che compare a 100° nel diagramma di fusione corrisponde 

 perciò alla reazione fra solido, separatosi a temperature superiori, e liquido 

 presente per dare origine a un nuovo solido stabile a temperature inferiori. 

 Il solido stabile al di sotto di 100° è un composto Au 2 Hg 3 per il quale 

 si calcola un contenuto in oro del 39.66 %. Quanto al solido esistente a 

 temperature superiori, se esso fosse un cristallo misto saturo è probabile che 

 alle diverse temperature a cui si è sperimentato vi si sarebbero trovati con- 

 tenuti diversi di oro. L'avere invece trovato al di sopra di 100° percentuali 

 di oro che oscillano di poco intorno ad un valore medio di 74 % prova che il 

 solido che si forma è sempre lo stesso, e cioè un composto definito. Ad un 

 composto di oro e mercurio con circa il 74 °/o di oro corrisponde la for- 

 mula Au 3 Hg, per la quale si calcola 74.74 % di Au. 



Riassumendo perciò si ha che le esperienze di distillazione del mercurio 

 su oro e di evaporazione del mercurio in corrente di idrogeno portano alla 

 conclusione che nelle amalgame di oro sono contenuti almeno due composti 

 A.u 8 Hg3 e Au 3 Hg. 



